58 3 ANALES 
acido, y despues de una quarta ebulicion, fué lenta: 
y mucho menor , pues no excedió de 44 granos en 
estos dos últimos ensayos. + poll bo 
La accion decadente del ácido me hizo presumir 
que era necesario continuar la oxidacion para pene= 
trar mas a lo interior de la platina , por lo que prac=" 
tiqué una tercera calcinacion ; pero esta fué inútil, 
pues los granos no mudáron de peso ni de color, y 
la aplicacion del ácido marino fué infructuosa. La mi-=> 
na se hallaba entónces revestida de platino puro, pa- 
recida en esto 4 una plata de baxa ley , cuya superfi- 
cie se hubiese afinado en el blanquimento que usan 
los plateros. | 
La pérdida que habian tenido estos Soo granos 
era en su total de 17%, Óó de poco mas de dos cen- 
tésimos. Un grano de oro , que no se habia adver- 
tido al tiempo de depurar la mina, se encontró al fin 
de estas operaciones, y sirvió para probarme que el 
ácido marino no debia su accion sobre la platina á la 
mas leve parte del ácido nítrico. | 
Cada una de las disoluciones muriáticas, de que 
hemos hablado, contenia platina, hierro y cobre, y 
se enturbiaba con la sal amoniaca: de que se deduce 
que le basta al platino ser disuelto en el ácido mari- 
no para que esta sal pueda precipitarle. 
Volvamos ahora á la platina. Tratada con el mer- 
curio dulce , se hallaba en el fondo de la retorta con 
todas las apariencias de corrosion. El agua la despo- 
jaba inmediatamente de una flor ligera de color blan= 
co amarillento, y la potása aplicada ú esta lexía , se- 
paró de ella óxide roxo de hierro y de cobre. Por: 
lo tocante al platino, éste no se encontró allí: de 
que se infiere que solos el hierro y el cobre habian: 
recibido del muriato mercurial la dósis de óxigeno 
